TCVN11414-3:2016

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11414-3:2016 về Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 3: Xác định độ giãn dài trong nước đun sôi TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11414-3:2016 MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG - VẬT LIỆU CHÈN KHE GIÃN DẠNG TẤM - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ GIÃN DÀI TRONG NƯỚC ĐUN SÔI Concrete pavement - Preformed expansion joint filler - Part 3: Determining of expansion in boiling water Lời nói đầu TCVN 11414:2016 do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT biên soạn, Bộ Giao thông Vận tảiđề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệcông bố. Bộ TCVN 11414: 016, Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe dạng tấm gồm các phần sau: - Phần 1: Xácđịnhđộ phục hồi và khả năng chịu nén. - Phần 2:Xácđịnhđộ đẩy trồi của vật liệu. - Phần 3:Xácđịnhđộ giãn dài trong nước đun sôi. - Phần 4:Thửnghiệm đun sôi trong dung dịch axit HCL. - Phần 5:Xácđịnhhàm lượng nhựa. - Phần 6:Xácđịnhđộ hấp thụ nước. - Phần 7:Xácđịnhkhối lượng riêng. MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG - VẬT LIỆU CHÈN KHE GIÃN DẠNG TẤM - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ GIÃN DÀI TRONG NƯỚC ĐUN SÔI Concrete Pavement - Preformed Expansion Joint Filler - Part 3: Determining of Expansion in boiling water 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ giãn dài trong nước đun sôi của vật liệu chèn khe giãn dạng tấm dùng cho mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng đườngcao tốc, đường đô thị, có thể tham khảo áp dụng cho xây dựng đường sân bay. 1.2 Phương pháp xác định độ giãn dài trong nước đun sôi được áp dụng với loại vật liệu chènkhe giãn dạng gỗ xốp tự co giãn. 2. Tài liệu viện dẫn Tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Tài liệu viện dẫn không ghinăm công bố áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). AASHTO M153, Specification for Preformed Sponge Rubber and Cork Expansion Jo i nt Filler for Concrete Paving and Structure Construction (Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với vật liệu chèn khe giãn dạng tấm loại cao su xốp và gỗ xốp sử dụng cho mặt đường bê tông và kết cấu xây dựng). 3. Thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt nêu trong TCVN11414 -1: 2016. 4. Quy định chung Phương pháp xác định độ giãn dài trong nước đun sôi được tiến hành với riêng loại vật liệu gỗxốp tự co giãn, nhằm xác định độ thay đổi chiều dày của mẫu sau khi ngâm mẫu vật liệu trongnước đun sôi 1 h. Việc đổi mầu nước không được coi là sự phá hỏng của mẫu ngâm. 5. Thiết bị, dụng cụ 5.1 Thước kẹp - để đo chiều dài và chiều rộng mẫu với độ chính xác ± 0,25 mm. 5.2 Tấm dưỡng - bằng thép có kích thước 102 mm x 102 mm được gia công từ tấm kim loại dày13 mm. Sai số cho phép về chiều dài và chiều rộng - 0,13 mm. 6. L ấ y mẫu và chuẩn bị mẫu 6.1 Lấy mẫu Mẫu đại diện được lấy với lượng vật liệu đảm bảo chế tạo đủ số mẫu với kích thước 114 mm x 114mm phục vụ thử nghiệm. Tỷ lệ lấy mẫu đại diện của vật liệu chèn khe giãn dạng tấm là 1 mẫu / 90 m 2 .Mẫu được bảo quản và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 6.2 Chuẩn bị mẫu 6.2.1 Thử nghiệm với vật liệu chèn khe giãn dạng tấm loại gỗ xốp tự co giãn, đun mẫu trong nước sôitrong vòng 1 h, làm khô mẫu trong không khí trong 24 h. Sau đó tiến hành cắt 5 mẫu kích thước 102mm x 102 mm. Mẫu được cắt khi vật liệu còn mới, vuông vức và sử dụng tấm dưỡng quy định tại5.2 để cắt theo kích thước quy định. 6.2.2 Chiều dày mẫu được xác định chính xác đến 0,025 mm. 7. Cách tiến hành 7.1 Đo chiều dày của mẫu trước khi ngâm vào nước với độ chính xác đến 0,025 mm. 7.2 Đưa mẫu vào nước đun sôi 100 o C trong 1 h sau đó lấy ra và làm nguội đến nhiệt độ trongphòng trong 15 min. Đo chiều dày mẫu sau khi ngâm nước sôi chính xác đến 0,025 mm. 8. Tính toán và biểu thị kết quả Độ giãn dài trong nước đun sôi E đs , tính bằng phần trăm (%) được tính theo công thức (1): (1) trong đó: E đs là độ giãn dài trong nước đun sôi, tính bằng phần trăm (%); A là chiều dày mẫu sau khi đun sôi trong nước, tính bằng milimét (mm); B là chiều dày mẫu trước khi đun sôi trong nước, tính bằng milimét (mm). 9. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm cần các thông tin sau: - Viện dẫn tiêu chuẩn này; - Thông tin đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm; - Thông tin mẫu (loại vật liệu, số lượng mẫu, điều kiện chế bị, trạng thái mẫu, kích thước); - Chiều dày mẫu theo các giai đoạn thử nghiệm; - Kết quả thử nghiệm độ giãn dài trong nước đun sôi; - Người thực hiện, người kiểm tra; Các mục khác khi có yêu cầu. MỤC LỤC 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt 4. Quy định chung 5. Thiết bị, dụng cụ 6. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu 7. Cách tiến hành 8. Tính toán và biểu thị kết quả 9. Báo cáo thử nghiệm